292 
E. H. Kraus, H. C. Cooper und A. A. Klein, 
Brechungsexponenteil sind wahrscheinlich höher als 2. Einachsig 
und negativ. Schwache Doppelbrechung. 
b) Lamellen von Barysilit von Längban, Schweden. 
Die oberflächliche Schicht besteht aus einer Mischung, da das 
harte, weiße Material mit einem Perlmutter glanz nicht Barysilit 
ist. Der Barysilit besteht aus Lamellen, hat einen Glasglanz und 
eine mittlere Doppelbrechung, und sieht dem Glimmer ähnlich. Die 
0,01 — 0,02 .dicken Lamellen zeigen eine ausgezeichnete negative, 
einachsige Interferenzfigur. 
c) Fragmente und Dünnschliff der Schmelze mit 60 °/o Pb 0 
(3 Pb 0 : 2 Si 0 2 ). 
Diese Präparate sind farblos und scheinen durchaus homogen 
zu sein. Die Struktur ist der des Barysilits von Harstig mit 
einem transversalen Blätterbruch sehr ähnlich. Die Brechungß- 
exponenten sind sehr hoch. Die Doppelbrechung scheint auch stark 
zu sein. Dieses Präparat lieferte eine negative einachsige Interferenz- 
figur. In einem Präparate wurde auch ein einachsiges Material 
beobachtet, welches das Metasilikat ist. Im ganzen scheint diese 
Schmelze homogen zu sein, und die Ähnlichkeit derselben mit dem 
natürlichen Material ist außerordentlich groß. 
d) Fragmente der Schmelzen mit resp. 59, 58 und 57°/o Pb 0. 
Diese Präparate sind mehr kieselsäurehaltig als die 3:2- 
Schmelzen. Alle diese Präparate waren sehr langsam abgekühlt. 
Die optische Untersuchung zeigte, daß die Präparate ein positives, 
zweiachsiges Material mit paralleler Auslöschung, welches in großer 
Menge in den Schmelzen mit den kleineren Prozenten von Pb 0 
vorhanden ist, enthalten. Nur in dem Präparat mit 59 °/o Pb 0 
war das stengelige, negative, einachsige Material der 60prozentigen 
Schmelze (3 : 2) vorhanden. Die Struktur war meistens feinkörnig 
und der charakteristischen eutektischen Struktur sehr ähnlich. Die 
Schmelze mit 58 °/oPbO, welche durch verzögerte Abkühlung dar- 
gestellt worden ist, zeigte nur eine geringe Tendenz zum Kristal- 
lisieren und das vorhandene kristallinische Material war größten- 
teils sehr feinkörnig. Das 57prozentige Präparat war etwas besser 
kristallisiert, indem die körnige Struktur gröber war. Die Struktur 
und geringe Kristallisationstendenz deuten auf einen möglichen 
eutektischen Punkt bei ca. 59°/ 0 hin. 
e) Fragmente der Schmelzen mit 61 und 62°/ 0 Pb 0. 
Diese Präparate wareu auch mittels langsamer Abkühlung 
dargestellt und die Struktur derselben war faserig bis stengelig, 
mit einem transversalen Blätterbruch. Die dem 60prozentigen 
Präparate charakteristische Substanz war hier in abnehmender Menge 
vorhanden. In dem 62prozentigen Präparat war eine geringe 
Menge der negativen zweiachsigen Substanz, die der 2 : 1 -Schmelze 
charakteristisch ist, zu beobachten. Eine bedeutende Menge eines 
positiven zweiachsigen Materials war auch vorhanden, wie in den 
